( 1490 ) 
sout les sels formés, à l'exception d’une certaine quantité d’arséniate de fer 
insoluble, que l’on peut séparer par filtration. | 
» Deuxième opération. — On introduit dans la liqueur chaude des pointes 
de fer qui précipitent le cuivre à l’état métallique. Cette précipitation du 
cuivre se fait trés-rapidement : elle est complète lorsqu'une pointe de fer 
plongée dans la liqueur reste blanche et brillante. 
» On sépare le cuivre en décantant la dissolution sur ùn filtre ; on le lave 
et on le recueille en le tamisant sous l’eau dans une toile métallique, à 
mailles assez grosses, qui laisse passer la poudre cuivreuse, mais qui re- 
tient le fer; en raison de son volume, ce cuivre une fois séché peut être livré 
au commerce. TE PRRI 
» Troisième opération. — La liqueur séparée du cuivre ne contient plus 
que le nickel et le fer; ce dernier métal se trouve dans la liqueur au mini- 
mum d’oxydation; on le peroxyde, soit avec un courant de chlore, soit 
avec l'acide azotique. Après la peroxydation du fer, on ajoute à la liqueur 
de l'acide sulfurique, en quantité suffisante pour transformer les deux mé- 
taux en sulfates; on évapore à sec pour chasser les acides chlorhydrique et 
azotique; le résidu sec est repris par l’eau qui dissout les sulfates de nickel 
et de fer, mais qui laisse souvent une partie du fer à l’état de sous-sulfale 
insoluble. en ki 
» Quatrième opération. — On précipite le fer de la dissolution au moyen 
du carbonate de baryte obtenu par précipitation. Ce carbonate sépare le 
fer à l’état de sesquioxyde, et forme en méme temps du sulfate de baryte 
insoluble, sans agir sur le sulfate de nickel. Les dernières traces d’arsenic 
que la dissolution pourrait retenir se précipitent en même temps que le 
sesquioxyde de fer. | | soi ji 
» La précipitation doit se faire en ajoutant peu à ‘peu le carbonate de 
baryte à la liqueur légèrement chaude; elle est complète lorsque le carbo- 
hate de baryte ne détermine plus d’effervescence et ne se recouvre plus 
de peroxyde de fer. hi 
» Après cette dernière réaction, le sulfate de nickel pur reste seul en dis- 
solution; on le sépare du précipité par filtration, et la liqueur évaporée 
jusqu’à formation de pellicules à sa surface laisse cristalliser le sulfate de 
nickel pur. dé ae PT 
» Ce mode de traitement du nickel du commerce est plus rapide et plus 
économique que celui qui a été suivi jusqu'à présent; il peut intéresser 
l'industrie du nickélage par voie électrique, qui a pris un si grand dévelop 
pement dans ces derniers temps, et même Ja fabrication des pièces de 
monnaie à base de nickel. » 
